124 R- Nauckhüfr. [16] 



Specifisches Gewicht bei 14° C. = 3-169. 



Die Probe wurde in der Luflpumpe über .Schwcfelsäiüt gc- 

 trocküct. 



SHUcrstoff 



SiOa 42-72 22.V.S 



AI2O3 ' 16-01 7 4GJ 7.95 



Fe^Os l-fi4 0-40) 



FeO 14-27 ' 3-On 



MgO ....... 7-93 317/ 



CaO 10-10 2-<S8> -''^^^ 



Nn^O 1-65 642 t 



K2O 0-13 0-02J 



Fe 4-57 



Ni 0-44 



CI 08 



S 0-32 



C 0-30 



H? 0-30 



100-46 Sauerstoffqiioticiit .^0 766 



S{)ur von Ti, Cu, Co, MnV und 1\0,^. 



1-564 gr. Gestein gab: 0-024 gr. Glühverlust, entsprechend 

 1-53 Proc. 



Die vcrscbiedenen Oxydationsstufen des Eisens konnten nicht direct 

 bestinnnt werden, da bei der Schmelzung mit Boraxglas das Eisenoxyd 

 theils von dem metallischen Eisen, theils von den vorliandencn organi- 

 schen Substanzen'-' reducirt wurde; demnacli wurde das Eisenoxyd 

 aus dem Verhältniss von Fe zu FeO.FcsOg in der folgenden Analyse 

 berechnet. 



6. Metallisches Eisen in Flittern und Kugeln 



uurde mit dem Magnet aus dem vorhergehenden (;!esteine gezogen. 



Ein 'J'lieil der Eisenllitter war schwer zu pulvcrisiren und licss sieb 

 leiclit ausplätten. Die Kugeln waren sehr hart und wurden durch eine 

 scharfe Stablf'eile kaum angegriflcn, Hessen sich hingegen leicht zer 

 (rümmern. Nach vorhergegangener Trocknung unter der LuCtpumpc, 

 unter dem Exsiccator aufbewahrt, zeigte die Probe wenig Neigung, sich 



1 Hievon wurden zur liercclniun;,' der yaucrstüfCiiioiiijo 0-7'J T'cO uhgczo^cii, 

 en<bprcclicnd 032 S. 



« In den übri/.j(!n aelir kdlilenjuiUigen (Je.^jteineii konnte ieli duieli FiUrining 

 kein Eiaenoxydid bestinniien. Jcli liabe (hdier uiiKcnonniicn, d;i.sa ulle.s oxydirfc 

 Eisen HJa Oxydul entlialtcn wjtr Vernnitliiicli findet yieli doeli Eiaenoxyd in dem 

 spineliälinliclion Miner;il. 



